— 475 — 



At. 



Descloizita: 



IV 2 0 5 

 P 2 0 5 



iznO 

 f MuO 



\ H 2 0 



0.26 

 23.27 

 10.03 

 0.24 

 1 .49 



9.08 % 



44.37°/, 



/o 



Insoluble. . . 



3.12 



99.34% 



Resumiendo los resultados de estos análisis, se nota 

 una proporción relativamente muy constante entre los 

 componentes principales de la Descloizita. Solo respecto 

 á la cantidad total de agua, obtenida en los análisis in- 

 directamente, por vía de la calcinación, se notan algunas 

 diferencias, lo que indudablemente es debido, lo mismo 

 que á veces el pequeño exceso de los óxidos metálicos, á la 

 existencia de pequeñas cantidades de carbonato, proce- 

 dente de una descomposición parcial, y á la presencia de 

 agua higroscópica, al lado de la constitucional; puesto 

 que también en los minerales análogos, que carecen de 

 esta agua, como por ejemplo en la Yanadinita, hemos 

 encontrado frecuentemente hasta 0.9 % de pérdida so- 

 bre la lámpara, y en una muestra parcialmente descom- 

 puesta, hasta 4 % de agua y ácido carbónico. 



La relación atómica entre las composiciones principales 

 en las cuatro muestras analizadas es la siguiente : 



V(PAs) 2 0 5 PbO ZnO(MnFe) H 2 0 = V 2 0 5 + RO + H 2 0 



I. 



1 



2.07 



1.90 



1.03 - 



1 



4 



1 



II. 



1 



1.91 



1.90 



1.43 = 



1 



4 



1.5 



III. 



1 



2.06 



2.22 



(?) = 



1 



4 



(?) 



IV. 



1 



1.98 



2.40 



1.62 = 



1 



4 



1.5 



Medio prop. 



/ 



2.04 



2.44 



4.25 = 



4 



4 



4 



Resulta, pues, que la Descloizita es un vanadato tetra- 



